166 



Versuche mit Lärchenholz haben nun aber weiter ergeben, daß Probe- 

 platten, deren spez. Lufttrockengewichte vor der Auslaugung in Süßwasser 

 noch annähernd gleich waren, nach derselben einen bedeutend größeren Ge- 

 wichtsverlust hatten, als die Trocknung vom lufttrocknen zum absoluttrocknen 

 Zustande bei den nicht ausgelaugten Platten hervorzurufen imstande war. Wie 

 groß dieser Verlust durch Auslaugung der pflanzlichen Extraktivstoffe ist, 

 geht daraus hervor, daß das spez. Trockengewicht der ausgelaugten zu den nicht 

 ausgelaugten Lärchenproben sich verhielt wie 63,1 zu 74,7. Wenn man der- 

 artige im Wasser lagernde Hölzer umlagert, findet man stets, daß sie einen 

 oberflächlichen Belag von gallertartiger Beschaffenheit haben, der dem Aus- 

 laugewasser eine rotbraune Trübung verleiht. Es werden aber durch das Auf- 

 heben im Wasser nicht nur die unwillkommenen, hygroskopischen Saftbestand- 

 teile des Holzes ausgelaugt, sondern auch die die Dauer des Holzes so sehr för- 

 dernden fäulniswidrigen Stoffe. Die Folge davon ist eine erhebliche Einbuße 

 an Dauerhaftigkeit, spezifischem Gewicht und Druckfestigkeit und eine Ver- 

 minderung des für die Ansprüche des Bauwesens an die technischen Eigen- 

 schaften des Holzes so wichtigen Qualitätsquotienten, d. h. des Verhältnisses der 

 Druckfestigkeit zum spez. Gewicht. Wenn gelegentlich in der Praxis beobachtet 

 worden ist, daß geflößtes Holz haltbarer ist als ungeflößtes, so mag diese Beob- 

 achtung darauf beruhen, daß feucht verbautes, geflößtes Holz sich bald mit den 

 grünen Schimmelrasen von Trichotecium viride bedeckt, dessen üppiges Mycel- 

 wachstum keinen anderen Pilz aufkommen läßt und daher gegen die weiteren 

 Angriffe der holzzerstörenden Basidiomyoeten widerstandsfähiger macht. Nach 

 diesen Überlegungen können wir die gestellte Frage dahin beantworten, 

 daß das Flößen, Schwemmen und Triften des Holzes in Süßwasser nur auf 

 die gewerblichen und industriellen Eigenschaften desselben einen günstigen 

 Einfluß auszuüben vermag und daher nur empfohlen werden kann, wenn das 

 Holz für diese Zwecke verwandt werden soll. Für die bautechnischen Eigen- 

 schaften des Holzes wirkt das Auslaugen des Holzes schädlich und kann nicht 

 empfohlen werden. Will man Bauhölzer in Wasser aufheben, ist wenigstens, 

 wenn es möglich ist, Salzwasser anzuwenden. Geflößtes Bauholz kann 

 danach keinen Vorzug vor nicht geflößtem Holze bean- 

 spruchen. 



Eine andere Forderung bei Bauholz-Lieferungen, von der man oft liest, ist 

 die, daß verblautes Holz ausgeschlossen wird. Auch über den Wert oder 

 Unwert verblauten Holzes läßt sich ein Urteil nur fällen, wenn man weiß, wo- 

 durch das Verblauen verursacht wird und worin diese so weit verbreitete Ver- 

 färbung des Holzes besteht. — Wie Ihnen ja bekannt sein dürfte, tritt die Blau- 

 fäule in der Hauptsache nur an Nadelhölzern, an Kiefer, Fichte und Tanne 

 auf, ist aber auch an Laubhölzern, wie Aspe und Buche, beobachtet worden, und 

 zwar ist es immer nur das Splintholz, das sich verfärbt, niemals der Kern. Mit- 

 unter sind nur die inneren, an das Kernholz angrenzenden Splintholzringe ver- 

 blaut, oft aber dehnt sich die Verfärbung auf den ganzen Splint aus. Auf dem 



10 



